878 Gesamtsitzung vom 27. November 1919 



den früher untersuchten roten Turmalin von Scliaitan.sk nochmals mit 

 angegeben. Die vierte und fünfte Gruppe umfaßt die Vertreter des 

 rhombischen und monoklinen Kristallsystems. Die neu antersuchten 



rhombischen Kristalle sind Topas und Witherit, die monoklinen Adular. 

 Malachit und Spodumen. Die Versuchsergebnisse sind aus Tal». III zu 

 ersehen. 



Von den Kristallen der ersten Gruppe waren nur Zinkblende und 

 Analcim in genügend großen Stücken vorhanden. Bleinitrat und die 

 Alaune mußten aus 7 bis 10 kleinen Stücken zusammengesetzt werden. 

 Hier waren die wegen der Fugen anzubringenden Korrektionen am 

 größten. 



Die Kristalle der zweiten Gruppe waren leicht in brauchbaren 

 Stücken zu beschaffen. Bei dem kristallinischen Chalcedon war ebenso- 

 wenig wie bei den amorphen Opalen mit bloßem Auge eine Struktur 

 zu erkennen. Von den einachsigen Kristallen standen uns in allen 

 Fällen parallel zur optischen Achse geschnittene Platten aus hinreichend 

 großen Kristallen zur Verfügung. Nur bei dem Zinkspat mußten wir 

 uns mit einem kristallinischen Aggregat begnügen. Unter den rhom- 

 bischen Kristallen war Topas mit zwei Platten vertreten, die in zwei 

 aufeinander senkrechten Symmetrieebenen geschnitten waren. Von 

 Witherit konnten wir nur eine Platte aus einem kristallinischem Ag- 

 gregat erhalten. Unter den inonoklinen Kristallen bereitete die Her- 

 stellung einer geeigneten Adularplatte nach (00 1) Schwierigkeit, doch 

 gelang es durch Zusammensetzung rechteckiger Stücke, einen 6x6 cm 

 großen Spiegel herzustellen. Unser Spodumen- Spiegel war parallel der 

 (ioo)-Ebene geschliffen und aus zwei Stücken zusammengefügt. Von 

 Malachit besaßen wir nur eine Platte aus den bekannten kristalli- 

 nischen Aggregaten von Nischne Tagilsk. 



Versuchserg'ebnisse. 



Die Anordnung der Tabellen I, II und III und die Bedeutung ihrer 

 einzelnen Spalten geht aus dem Kopf dieser Tabellen mit genügender 

 Deutlichkeit hervor. Zudem entsprechen diese Tabellen hinsichtlich 

 ihrer Einrichtung den Tabellen I und II der Arbeiten A und B sowie 

 der Tabelle III unserer ersten Mitteilung mit folgender Abänderung: 

 Erstens sind unter den Reststrahlengruppen, für welche die Reflexions- 

 vermögen beobachtet worden sind, die kombinierten Reststrahlen des 

 Kalkspats und Fluorits mit der mittleren Wellenlänge 27. $u mit auf- 

 geführt, und zweitens sind hinter den Reflexionsvermögen in der dritt- 

 letzten Spalte, welche mit D 300 überschrieben ist, die Dielektrizitäts- 

 konstanten der untersuchten Stoffe, wie sie sich aus dem Reflexions- 



